1075 
voorkomende tempei-aturen stabiele systemen vormen. Die opvcitling' 
scheen \n\^i le zijn, doordien de verlragingsverscliijnsels bij de stabi- 
lisatie van liet 12.5 gew. proc. amalgaam bij lagere tem|)eratnren 
(temperaturen beneden die, welke met F korrespondeert) zóó liard- 
nekkig kunnen zijn, dat de elementen een /'/eet;- pli asen amalgaam 
bleven bevatten. Dit is echter rnelastabiel, daar het in een ee/i-phasen- 
systeem had behooren over te gaan. 
De E.K. dier elementen moet in dit ge\ al gelijk zijn aan die van 
elementen, die een bij die tenipei'atnnr stabiel tweephasen-systeem 
bevatten, bv. tot tempei-atnren beneden 0° C. een 8 gew. 7o amalgaam. 
7. Dat het amalgaam \'an 12.5 gew. "/o ook beneden de tempe- 
raturen, waar het stabiel is, zich elektromotoriscli op dezelfde wijze 
gedraagt, als bv. een 8 gew. “/, amalgaam, is zeer waarschijnlijk; 
het is een gevolg van het nilblijven van het inwendig evenwicht, 
gelijk wij aan de hand van tig. 2 zullen aantoonen. 
Een 12.5 gew. "/o homogeen-vloeibaar amalgaam wordt bij af- 
koelen heterogeen bij C; daar wordt de samenstelling van het vloei- 
bare gedeelte aangegeven door 6', die van het daarmede in evenwicht 
zijnde vaste door D. De heterogeniteit maakt plaats vooi’ homoge- 
niteit bij F, indien in de vaste phase het inioendig eveiuoicht steeds 
de temperatuur volgt. Bij F betreden wij het hoitiogeen vaste gebied : 
van F af zou dan een eenphasen-amalgaam optreden. 1ji de lijn, 
die de E.K. als funktie van de temperatuui- voorstelt, zou meu dan 
bij de temperatuur, die met F korrespondeert, een kink vinden. 
In werkelijkheid verloopt het proces ten gevolge der vertraging 
in het bereiken der inwendige evenwichtstoestanden (resp. van het 
geheel uitblijveu daarvan) anders. De eerste hoeveelheid vast amalgaam, 
welks samenstelling door D wordt aangegeven, zal bij verder af- 
koelen worden omhuld door amalgaam, welks koucentratie door D' 
wordt voorgesteld, later door een van de samenstelling D" , terwijl 
de amalgamen D en D' slechts weinig of niet van samenstelling 
veranderen. Is men bij de temperatuur, die met korrespondeert, 
gekomen, waar de totaalkoncentratie F is, dan is er nog een ruime 
hoeveelheid vloeibaar amalgaam van de samenstelling E aanwezig, 
een hoeveelheid, die oneindig klein zou zijn, indien het inwendig 
evenwicht bij elke temperatuur onmiddellijk werd bereikt. Verder is 
er nog aanwezig een zeer geringe hoeveelheid van het vaste amal- 
gaam van de samenstelling F (bv. de laatst afgescheiden hoeveel- 
heid), dat de reeks vaste amalgamen, welker samenstelling met punten, 
tusschen D en F gelegen, korrespondeert, omhult. 
Nu wordt de E.K. van het aanwezige amalgaam bepaald door 
